Crónica de la industria (1879-09-15 00:00:00), página 17

las y cuyo empleo puede generalizarse aplicándolos á los copos, á los desperdicios, á los tejidos, y que podría adoptarse para los hilos y para las madejas, si hubiera necesidad de ello.

IV. Vamos á estudiar cada uno de estos procedimientos en lo que tienen de particular y de esencial respecto de sus ventajas y de la maquinaria que requieren. Tenemos, pues, que ocuparnos del desmote de los copos, de los tejidos blancos y de color sólido, como el azul de tina, por ejemplo, y de colores falsos. Describiremos los aparatos empleados en el tratamiento por el ácido sulfúrico, por el ácido clorhídrico y por el cloruro de aluminio.

He podido, gracias á la benevolencia del Sr. Martín, tintorero de Elbeuf, reunir los documentos que siguen y que ha comunicado, sabiendo el uso que iba á hacer de ellos, al Sr. H. Boucheron, ingeniero industrial, ayudante de la clase de tecnología química de la escuela central; le doy las gracias, lo mismo que á los Sres. Delamarre, Bein y Blin, que me han comunicado noticias muy importantes que me han sido de gran utilidad en la redacción de este trabajo.

Lavado de las lanas en vellón.—Para el tratamiento de las lanas sucias es indispensable una operación preliminar. Las lanas pueden lavarse en establecimientos especiales, pero es preferible y económico hacerlo en la fábrica misma, y es conveniente también tener las lanas antes del desmote. Resulta de los datos estadísticos recogidos en Elbeuf, que la lana sucia contiene las cantidades siguientes de lana pura:

  Lana sucia de Buenos Aires	34 á 37 por 100

  de Montevideo	35 á 45

  de Australia	37 á 56

  de Rusia	25 á 40

  de Francia, fina	22 á 23

  común	50

  de España	25 á 38

  Lanas lavadas en vivo, de Alemania	65 á 70

  en caliente, de Odesa	70 á 80

  de Australia	70 á 80

Los cadillos, separados por máquinas á propósito, se tratan aparte. Las lanas de Montevideo y de Buenos Aires dejan de 10 á 15 por 100 de estos desperdicios, que producen de 22 á 30 por 100 de su peso de lana limpia. Tomando por tipo de las operaciones las que se acostumbran hacer más generalmente, las lanas sucias se sujetan á los tratamientos siguientes: lavado, seguido á veces de un desgrasado; tinte, descadillado, peinado para separar las borras, hilado, engrase, mezcla en la carda de los desperdicios con 15 á 20 por 100 de lana peinada, máquinas de hilar automáticas ó comunes, máquinas automáticas de las fábricas de Verviers (Blin y Bloch), encolado de la urdimbre y plegado, telares, despintado, desgrasado por medio de la greda, paso por el batan, lavado, percha. Con frecuencia los paños destinados á teñirse de negro se tejen en blanco, y luego se tiñen antes de pasar por las perchas.

Durante largo tiempo el lavado se ha hecho para vender á los explotadores del privilegio Mauméje disolución de potasa pura, pero este sistema no se aplica siempre. Con las lanas sucias ya viejas, el desgrasado se practica después del lavado; con las lanas nuevas, la disolución de la materia grasa no se consigue tan bien si la lana se ha lavado.

Se tratan en cubas de un metro 30 centímetros de diámetro en la boca, 1'10 de diámetro en el fondo y 1'70 de profundidad, de 350 á 400 kilogramos de lana sucia. El lavado se realiza con agua que marque 1.000 al densímetro; el agua de la suarla marca 1.115, se detiene el lavado cuando el agua sale con una densidad de 1.030; el lavado dura de 3 á 4 horas según la clase de lanas.

El desgrasado de las lanas se hace con dos clases de aparatos, unos á mano y otros mecánicos. Con la desgrasadora de M. E. Martin se emplean dos depósitos de 2 metros 90 centímetros por 1'60 de ancho y 70 centímetros de profundidad; hay dos desgrases, y un operario dirige cada uno. El primer depósito contiene 1.400 litros de agua, se añaden 7 kilogramos de sal de soda á 80° ó 22 kilogramos de cristales de soda; se pasan 3.000 kilogramos de lana sucia cada 12 horas pura obtener 1.000 kilogramos de lana lavada.

En el extremo del lavadero hay una tela sin fin que conduce la lana á una prensa donde se escurre. Esta prensa se compone de dos cilindros de fundición; el superior está cubierto con una cuerda de lana y forrado de paño para que el agua escurra sin que los cadillos se aplasten, lo cual haría imposible el trabajo de la máquina de descadillar.

Los aparatos que trabajan mecánicamente son las máquinas de lavar belgas, que usan los Sres. Blin y Bloch, sirven para desgrasar las lanas de Alemania lavadas en vivo. La composición del baño es la que se ha indicado. La agitación de la lana se realiza por medio de horquillas que trabajan mecánicamente. Las dimensiones del aparato son 3 metros 50 centímetros de largo, y 1'70 de ancho. Hay dos horquillas. Cada 20 horas se lavan 4.000 kilogramos de lana, que dan 2.800 á 3.000 kilogramos de lana limpia. El aparato tiene también su prensa.

El lavado de las lanas se hace con dos clases de aparatos, las máquinas de lavar sencillas, tipo Chaudet, como se usan en las fábricas de los Sres. Blin y Bloch y Martin de Elbeuf, ó por medio de levitantes, como se acostumbra en Reims, Verviers y Roubaix.

Los lavaderos de Chaudet son de dos clases; unos de dientes sencillos, otros de dientes y paletas móviles, parecidos á las de los buques de vapor. Los primeros tratan de 1.050 á 1.500 kilogramos de lana sucia para producir de 350 á 500 kilogramos de lana limpia cada 12 horas. Los segundos tratan 4.500 kilogramos de lana sucia para producir 1.500 de lana limpia. Gastan quinientos litros de agua por minuto.

Los levitantes dan una producción mucho más considerable. Se componen de cuatro artesas provistas de horquillas, en las cuales el líquido circula metódicamente, y cuatro prensas con una longitud de 20 metros; se tratan diariamente de 9.000 á 10.000 kilogramos de lana sucia; pero debe recordarse que con este aparato el lavado sólo es suficiente para los colores negro y bronceado; el álcali que queda en las fibras se opone al tinte escarlata por medio de la cochinchilla. El gasto de agua es corto: 300 litros por minuto (1).

Después del lavado se tine, excepto para los paños negros, que se tejen en blanco. En seguida se lleva la lana al hilador, que la seca, bate, descadilla y despina. Se llevan á los peines las borras que no pasan por la descadilladora. Se desmota en masa pasando los cadillos al desmote por el cloruro de aluminio, si están teñidos, ó por el ácido sulfúrico si están blancos ó se han de teñir de negro ó de matices muy sólidos.

Se desmota en totalidad en Reims y Roubaix; en Elbeuf se desmotan los cadillos y las borras, ó mejor las te

(1) Los lectores de LA CRÓNICA han visto en el número del 31 de Mayo de este año, pág. 132 y siguientes, la descripción acompañada de una gran lámina, de las máquinas de lavar la lana de la casa Pierard Parfait e hijos, que reúnen las mejores condiciones para el uso á que se destinan.